Prähistorische Eisenfunde. 123 



und erhielt noch durch darüber geworfenes Erdreich einen sicheren 

 Halt.16) 



Die durch diesen direkten Prozess gewonnenen Eisenluppen 

 mussten mit grosser Mühe und Ausdauer dichtgehämmert und ge- 

 reinigt werden, bevor sie für Schmiedearbeiten Verwendung finden 

 konnten. Immerhin müssen die alten Eisenleute ein gutes brauchbares 

 Schweiss- und Schmiedeeisen schliesslich erhalten haben, das dem 

 durch den in waldreichen Gegenden noch angewandten Frischprozess 

 gewonnenen modernen Produkte an Güte nicht viel nachkam. 



Dieser moderne Frischprozess konnte sich erst entwickeln, als 

 man dazu überging, die im Schachtofen erhaltenen' Luppen zer- 

 kleinert nochmals unter Windzufuhr einem Feuer auszusetzen, um 

 eine Entkohlung des Eisens zu erreichen. Auf die indirekte Darstel- 

 lung des Schmiedeisens folgte dann im Mittelalter die Umwandlung 

 desselben in Stahl. 



Da sowohl im modernen Frisch- als auch im vorgeschichtlichen 

 Schmiedeeisenprozess das Metall nur in einem teigigen Zustande er- 

 halten wurde, ist dem Kohlenstoff keine Möglichkeit gegeben, sich 

 vollständig im Eisen aufzulösen. Die kohlenstoffreicheren Partien 

 durchziehen das Schmiedeeisen, besonders nach der' Verarbeitung, band- 

 förmig, ganz im Gegensatz zum modernen Gusseisen, das ja den 

 Kohlenstoff vollständig aufnehmen kann. 



Gusseisen konnte erst im 15. Jahrhundert rationell hergestellt 

 werden, als man in den bereits sehr hohen Stücköfen auch mit Holz- 

 kohle derartig hohe Temperaturen zu erreichen vermochte, dass alles 

 Roheisen verflüssigt wurde. In diesem Zustande des Eisens werden 

 seine Fremdelemente gleichmässig verteilt. Nur Phosphor und 

 Schwefel haben das Bestreben, sich bei dem in den Coquillen erfol- 

 genden Abkühlen des Eisens in dessen Kernzone anzureichern. Sie 

 bilden die für das Flusseisen so typischen Seigerungsstellen. 



Durch geeignete Ätzung von Eisenproben kann schon mit blossem 

 Auge das verschiedenartige Gefüge dieser beiden Eisensorten erkannt 

 werden, wodurch es möglich ist, die Beschaffenheit eines Eisens und 

 die Art seiner Herstellung sicher zu erkennen. Während wir so beim 

 Schmiedeeijsen die einzelnen Schweisslinien, die es als kohlenstoff- 

 reichere Stellen bandförmig durchziehen, wahrnehmen, treffen wir 

 im Schwcissstahl mehr ein eigentümlich flammendes schwarzes Ge- 

 füge an, wie es sich als wellenförmige Struktur auf den berühmten 

 Damaszenerklingen vorfindet. Im Flusseisen dagegen werdon wir die 

 Sciocrunffscrschcinunffen als dunkle runde Partien antreffen. 



"•) Hrirrli, Urgeschichte S. 323; //. ÜKpf, Aus der Urgcsciiichte des 

 Eisens. 



